1-282 ACADÉMIE DKS SCIENCES. 



i" Dans le domaine du fer a, le dégaiieinenl du gaz reste très faible et 

 lend, d'une façon générale, à augmenter avec la température, réserves faites 

 pour les petites irrégularités constatées dans la région du bleu. 



2" Le début de la transformation du fer oc en fer fi est marqué par uu 

 dégagement abondant qui va en diminuant au fur et à mesure que cette 

 transformation se poursuit. 



3° Le dégagement reprend avec la transformation du fer ^ en fer y et, 

 après avoir passé par un maximum au cours de cette transformation, parait 

 augmenter avec la température dans le domaine du fer y. 



\° La transformation du carbone de cémentation en carbone de trempe, 

 pour une teneur de o, 12 pour 100, n'a pas d'influence marquée. 



IL Au point de vue de la composition des gaz, on a affaire à des mélanges 

 d'acide carbonique, d'oxyde de carbone, d'bydrogène et d'azote, comme on 

 le savait déjà. 



L'acide carbonique se dégage le premier et forme au début la presque 

 totalité du volume. 11 disparaît vers 55o" ([)oint A„), soit qu'il n'en reste 

 plus, suit que, à partir de cette tempc'rature, il soit réduit par riiydrogène. 



L'azote commence à a[)paraitrc vers 55o" (point A„) et persiste à toutes 

 les températures supérieures; mais la proportion en est faible et reste au- 

 dessous de 10 pour 100 en moyenne, avec des maxima et des minima trof) 

 peu accentués et trop mal définis sur l'échelle des températures pour (ju'on 

 puisse actuellement les prendre en considération. 



A partir de 4oo°, l'hydrogène et Toxyde de carbone constituent la 

 presque totalité des gaz. Leurs proportions relatives varient assez brusque- 

 ment avec la température et même, à température constante, avec les extrac- 

 tions successives. 



IIL Au point de vue du rapport entre le volume total des gaz et le volume 

 de l'acier, ce rapport a été beaucoup plus grand, toutes clioses égales 

 d'ailleurs, et a commencé beaucoup plus tôt ( i5o" au lieu de 1oo°) dans la 

 barre I que dans la barre IL ('etle différence peut tenir à ce que la barre II 

 a été débitée en co])cau\ plus lins ([w la barre \ et a pu, pour cette raison, 

 perdre à froid, pendant le tournage, une fraction plus importante de ces 

 gaz; ou bien la pro])ortion des gaz varie dans un même lingot suivant la 

 verticale. De nouvelles recherches sur ces questions sont indiquées. 



IV. Au point de vue de h\ répartition, les gaz sont très irréguHèrement 

 ilisiriLmés. F^a proportion totale des gaz est beaucoup plus grande dans les 

 couches moyennes de la barre II que dans les couches superficielles et cen- 

 trales. Le rapport de l'hydrogène à l'oxyde de carbone varie également 



